SÉANCE DU 27 MAI I907. t I ^9 



Sodium. — L'évaporation dans le vide du mélange des deux sulfites ne donne rien; 

 c'est à l'ébiiUition qu'il faut avoir recours pour obtenir un résultat; l'opération est 

 longue. Cependant au bout d'un certain temps apparaissent, perdus dans un précipité 

 verdâtre, quelques cristaux noirs. En ajoutant une nouvelle quantité de liquide bleu, 

 tout se redissout. Par évaporation très lente et après refroidissement, on trouve encore 

 au milieu d'un dépôt verdâtre un grand nombre de très beaux cristaux noirs, qu'on 

 peut séparer du dépôt vert, comme on l'a fait précédemment pour l'ammoniaque. 



On peut représenter ces cristaux par la formule 



5(S0S V20^),(SO^Na20),2H20. 



Lithium. — Avec ce métal l'ébuUition même prolongée ne donne rien; dans le vide, 

 au contraire, au bout de 5 ou 6 jours, la liqueur dépose une croûte microcristalline 

 bleu clair, qui doit être recueillie avant évaporation complète de la liqueur; car si on 

 la pousse trop loin on ne tarde pas à voir apparaître, de place en place, des champi- 

 gnons blancs, qui rapidement envahissent presque complètement le cristallisoir, et([ui 

 ne sont autres qu'un mélange de llthine et de sulfite de lithine impur. 



En revanche les cristaux microcristallins ont la composition bien définie : 



(SOn'^0*),5(SO^Li^O),8H20. 



CHIMIE. — Sur le séléniure de plomb. Note de M. H. Pélabon, 



présentée par M. D. Gernez. 



Le plomb se combine directement avec le séléniam et le composé obtenu 

 peut former avec un excès du métal ou un excès du métalloïde des mé- 

 langes homogènes. Nous nous sommes proposé d'étudier la fusibilité de 

 ces mélanges. 



Les résultats trouvés permettent de construire la courbe de fusibilité; il 

 suffit pour cela de porter en abscisses les valeurs R du rapport de la masse 

 de sélénium à la masse totale du mélange (R est exprimé en centièmes) 

 et en ordonnées les valeurs correspondantes de la température de soli- 

 dification commençante du mélange préalablement amené à l'état 

 liquide. 



Une faible quantité de sélénium, ajoutée au plomb, élève sensiblement la tempé- 

 rature de la solidification commençante. Ainsi, tandis que le plomb pur se solidifie 

 vers 320°. le mélange de ce métal et de 2 pour 100 de sélénium se solidifie à 745°^ le 

 mélange de 4>5 pour 100 de sélénium commence à se solidifier à SSo". Quant à la 

 température de la solidification finissante, elle est, avec ces mélanges, toujours égale 

 à 325°, La courbe de fusibilité s'élève donc très rapidement à parlirdu point de fusion 

 du plomb pur. 



Si R dépasse la valeur 5 et continue à croître, la température de solidification des 



